DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

ensuite pour passer par un maximum à 4500, et 
enfin tombent progressivement. Toutefois, quand 
le métal est trempé à 1.100°, il montre parfois 
{acier à 1,2 °/, C) un premier maximum à 200°. 
Pour l’austénite pure, la courbe présente seu- 
lement un maximum vers 450°, après avoir mon- 
tré une constance remarquable jusqu’à 200°. 
Les phénomènes qui se produisent sont donc 
très complexes; il faut bien noter que l’anomalie 
de la cémentite (210°), inconnue au moment du 
travail de M. Maurer, peut jouer un rôle vers 210v. 
$ 4. — Transformations thermiques 
Dès 1890, Osmond ! a indiqué que les courbes 
de chauffage d'acier revenu montrent un dégage- 
ment de chaleur entre 300 et 400°. Des expérien- 
ces très systématiques ont été faites par M. Mau- 
rer ?, qui aboutirent aux conclusions suivantes : 
4° Les aciers à structure martensitique don- 
nent un dégagement de chaleur qui est maxi- 
mum à 300° ; avec une vitesse de chauffage assez 
élevée, ce maximum peut passer à 340 ou 360°; 
2 Les aciers à structure polyédrique accusent 
un dégagement de chaleur vers 400° ‘ce dégage- 
ment est plus important que dans l’acier mar- 
tensitique. Si l'acier austénitique est revenu à 
400%, et par là même s’il est transformé, il n’y a 
plus de transformation à l'échauffement. 
3° Un acier austénitique plongé dans l'air 
liquide, et transformé de ce fait en acier mar- 
tensitique, présente un dégagement de chaleur 
bien inférieur à celui donné par ce même acier, 
sans immersion préalable dans l’air liquide. 
M. de Nolly a montré que le dégagement de 
chaleur croît d'intensité $ lorsque la proportion 
d’austénite augmente. 
MM. Bruk et Hadfeld * ont signalé, ily a peu 
de temps, un dégagement de chaleur, d’ailleurs 
très faible, dans le voisinage de la température 
ordinaire, Ce n’est que le début de la transfor- 
mation indiquée par Osmond. 
Mais l’étude thermique des aciers revenus a 
apporté dans les mains de M. Chévenard* un fait 
extrêmement précis sur la transformation du 
carbone de la martensite en carbone de carbure. 
On sait que la cémentite présente une anomalie 
à 2100. M. Chévenard a pris un acier à 0,83 °/, 
de carbone; il l’a trempé à l’eau à 800° et l’a 
ainsi obtenu à l’état entièrement martensitique ; 
puis cet acier trempé a été soumis à des cycles de 
température progressivement étendus, tout en 

1. Journal of the Iron and Steel Institute, 1890. 
2. Loc. cit. 
3. Bull. de l'Industrie Minérale, 1913, vol. II, p. 371. 
4. Proc. of the Roy. Society, 1917. 
5. Revue de Métallurgie, 1919, Mémoires, p. 61, 
REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES. 
573 

faisant les mesures de la dilatation rapportée au 
fer. On a ainsi des courbes semblables à celles 
de la figure 99. 
Au refroidissement, on note la transforma- 
tion réversible de la cémentite ; l'amplitude de 
o 



Fig. 99. — Dilatation rapportée au fer d'un acier trempé 
à 0,83°/, de C 
soumis à des cycles de température progressifs. 
cette transformation est proportionnelle à la 
quantité de cémentite libérée pendant le chauf- 
fage. 
On peut donc avoir,par comparaison de la dila- 
tation du fer et de l’acier, l’intensité de l’ano- 
malie de la cémentite en fonction de la tempéra- 
ture de revenu. Cette courbe, reproduite dans la 









°u 
&- 
> 
à 100 ‘200 S00 400 500 600 T0 600 
à & 
TS 
Q 
SÈ 
IR 
Lo = 
À S-410 4 
È x 
LS 
eu 
Ÿ à 
& 02/0 
Q 

Fig, 100. — Variation de l'intensité de l'anomalie 
de la cémentite en fonction de la température de revenu, 
dans un acier à 0,82°/, de C, trempé à l'eau à 775°. 
figure 100, contient des points marqués . corres- 
pondant à une vitesse de chauffe de 250° par 
heure environ, et des points marqués * corres- 
pondant à une vitesse de chauffe de 100° par 
heure environ. 
